| ( 742 ) : 
tout aussi bien dériver de la pegmatite, dont les grandes masses renfer- 
ment toujours des lames de mica. 
» L'étude du résidu n’est utile que dans les analyses empiriques dont 
les résultats doivent être appliqués à la composition des pätesde porcelaine. 
» $ V.—Un tableau très-développé (annexé au Mémoire original) donne 
la composition des véritables argiles kaoliniques (abstraction faite des corps 
étrangers qui leur sont mêlés) et les formules immédiates qui les repré- 
sentent. 
» Nous nous sommes déjà expliqués plus haut ($ III) sur l'importance 
que méritent ces formules et nous ne les donnons que pour mieux faire 
sentir la difficulté qu’il y a à établir une différence réelle entre des formules 
si rapprochées, Cependant sur 31 argiles kaoliniques il y en a 24 qui ont 
pour ainsi dire un lien commun dans la proportion d’eau comparée à celle 
de l’alumine prise pour unité. 
» S'il est donc possible de trouver quelques rapprochements dans cette 
wuultitude de kaolins de composition si différente, c’est certainement dans 
les vingt-quatre dont l’alumine et l’eau sont dans les rapports de 1 à 2. 
» Mais sur ces vingt-quatre kaolins, il y en a dix-neuf dont les diffé- 
rences de composition ne sont pas très-considérables. 
» Or si par un moyen convenable, on parvenait à faire disparaitre ces 
différences, ou à les rendre encore plus faibles, il nous semble que l'on 
pourrait considérer chimiquement ce groupe si nombreux comme composé 
de substances de nature et de provenance identiques. ; 
» Dès nos premiers essais dans cette direction, nous avons remarqué un 
phénomène propre à simplifier singulièrement le problème que nous nous 
étions proposé. i 
» Nous avons vu que lorsque l’on fait bouillir une argile kaolinique pen- 
dant une minute, ou tout au plus pendant une minute et demie, dans une 
dissolution aqueuse de potasse à lalcool, de la densité 1,075, elle aban- 
donne une certaine quantité de silice sans trace d’alumine; si l’on applique 
ce traitement à une grande quantité d’argile kaolinique, en proportionnani 
leur masse à leur contenance réelle d'argile, on arrivera, à peu d'excep 
tions près, à enlever une telle proportion de silice, que les formules pri- 
mitives en sont remarquablement modifiées, et, dans le plus grand nombre 
des cas, elles prennent une expression très-simple et uniforme. 
» Ce sont les formules ainsi modifiées que nous appellerons formules 
définitives. f 
» Nous nous sommes arrêtés de préférence sur les vingt-quatre kaolins, 
